VINGT-QUATRIÈME SESSION. 401 



vingt-quatre heures après, toute la matière se détache bien 

 du creuset ; on la verse dans une capsule de porcelaine , 

 on lave le creuset et toutes les eaux s'ajoutent dans la cap- 

 sule; on y verse de l'acide hydrochlorique, de manière que 

 la dissolution soit acide ; on évapore à siccité, on ajoute de 

 l'eau avec un peu d'acide hydrochlorique pour redissoudre 

 l'alumine qui aurait pu devenir libre par l'évaporation à 

 siccité; on fait chauffer, on filtre, on lave et on a toute la 

 silice sur le filtre ; on laisse sécher , on calcine très-forte- 

 ment et on a le poids de la silice. 



Dans la dissolution , on ajoute de la potasse pour pré- 

 cipiter le fer , et l'alumine reste dissoute dans la potasse 

 en excès; on filtre, on lave bien et on a le fer à l'état de 

 peroxide de fer. 



Dans la dissolution, on ajoute de l'acide hydrochlorique 

 pour dissoudre l'alumine et la potasse. Il faut que la dis- 

 solution soit un peu acide ; puis on précipite l'alumine 

 par l'ammoniaque; on filtre, on lave, on sèche le filtre, 

 on calcine et on a le poids de l'alumine. 



Quand on connaît les poids de la silice et de l'alumine, 

 il n'y a plus qu'à les comparer avec les proportions ci- 

 dessus indiquées, et on a alors tous les éléments pour 

 savoir l'espèce de produit que le calcaire doit donner. 



DÉTAILS SUR LE GISEMENT DES COUCHES EXPLOITEES POUR 

 CHAUX HYDRAULIQUES ET CIMENTS DANS LE DÉPARTE- 

 MENT DE l'ISÈRE, 



Par M. Loby. 



A la Porte de France , l'assise exploitée pour la fabri- 

 cation du ciment est une assise de calcaire marneux, 

 / i6 



